natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Зона FI периферна зона на фино раздробяване с широчина, не по-малка от 7 cm, която се простира около целия ръб на предното стъкло и включва и външна ивица с широчина 2 cm, която не се взема под внимание при оценката на резултатите;
Zone FI Peripheral zone of fine fragmentation, at least 7 cm wide, all round the edge of the windscreen and including an outer strip 2 cm wide not subjected to assessment;
Зона FII зона на видимост с нееднородно раздробяване, която винаги включва правоъгълен участък с височина, не по-малка от 20 cm, и дължина, не по-малка от 50 cm.
Zone FII Visibility zone of varying fragmentation, always including a rectangular part at least 20 cm high and 50 cm long;
За превозните средства от категория M1 центърът на правоъгълния участък се намира в кръг с радиус 10 cm, чийто център съвпада с проекцията на средата на сегмента V1-V2.
For vehicles of category M1, the centre of the rectangle shall be inside a circle having a radius of 10 cm centred on the projection of the middle of segment V1-V2.
За превозните средства от категории M и N, различни от M1, центърът на правоъгълния участък се намира в кръг с радиус 10 cm, чийто център съвпада с проекцията на точката 0.
For vehicles of categories M and N other than M1, the centre of the rectangle shall be inside a circle having a radius of 10 cm centred on the projection of point 0;
При селскостопанските и горските трактори и при превозните средства за строителни площадки в протокола от изпитването се посочва местоположението на зоната за видимост.
For agricultural and forestry tractors and for construction-site vehicles, the position of the visibility zone shall be indicated in the test report.
Височината на правоъгълника, посочен по-горе, може да бъде намалена до 15 cm за предни стъкла с височина, по-малка от 44 cm.
The height of the above rectangle may be reduced to 15 cm for windscreens which are less than 44 cm high.
Зона FIII междинна зона с широчина, не по-голяма от 5 cm, разположена между зоните FI и FII.
Zone FIII Intermediate zone, not more than 5 cm wide, between zones FI and FII.
Прилага се методът на изпитване, описан в приложение 3, точка 1.
The method used shall be that described in Annex 3, paragraph 1.
Точки на удара (вж. приложение 17, фигура 2)
Points of impact (see Annex 17, Figure 2)
Точка 1 в централната част на зона FII, в участък с високо или ниско механично напрежение;
Point 1 in the central part of zone FII in an area of high or low stress,
Точка 2 в зона FIII, възможно най-близо до вертикалната равнина на симетрия на зона FII;
Point 2 in zone FIII, as near as possible to the vertical plane of symmetry of zone FII,
Точки 3 и 3' на 3 cm от краищата на една от средните линии на частта за изпитване; при наличие на белег за захващане едната от точките на удара трябва да бъде близо до края, върху който е белегът за захващането, а другата – близо до противоположния край;
Points 3 and 3' 3 cm from the edges of one median of the test piece; when there is a tong mark, one of the breakage points shall be near the edge bearing the tong mark and the other near the opposite edge,
Точка 4 в мястото, където радиусът на кривината върху най-дългата средна линия е най-малък;
Point 4 at the place where the radius of curvature is smallest on the longest median,
Точка 5 на 3 cm, било отляво или отдясно, от края на частта за изпитване в място, където радиусът на кривината на ръба е най-малък.
Point 5 3 cm from the edge of the test piece at the place where the radius of curvature of the edge is smallest, either to the left or to the right.
Счита се, че дадено изпитване е дало задоволителен резултат, ако разтрошаването отговаря на всички условия, посочени в точки 2.6.1.1, 2.6.1.2 и 2.6.1.3 по-долу.
A test shall be deemed to have given a satisfactory result if fragmentation satisfies all the conditions given in paragraphs 2.6.1.1, 2.6.1.2 and 2.6.1.3 below.
Броят на отломките във всеки квадрат с размери 5 × 5 cm трябва да бъде не по-малък от 40 и не по-голям от 350; когато са изброени обаче по-малко от 40 броя, ако броят на отломките в който и да било квадрат с размери 10 × 10 cm, който съдържа квадрата с размери 5 × 5 cm, е не по-малък от 160, резултатът е задоволителен.
The number of fragments in any 5 cm × 5 cm square is not less than 40 nor more than 350; however in the case of a count of less than 40, if the number of fragments in any 10 cm × 10 cm square containing the 5 cm × 5 cm square is not less than 160, this shall be acceptable.
За целите на горното правило отломка, която е разделена от страна на квадрат, се приема за половин отломка.
For the purposes of the above rule, a fragment extending across a side of a square shall count as half a fragment.
Разтрошаването не се проверява в ивица с широчина 2 cm около края на образеца, представляваща рамката на стъклото, както и в участъка с радиус 7,5 cm около точката на удара.
Fragmentation shall not be checked in a strip 2 cm wide round the edge of the samples, this strip representing the frame of the glass, nor within a radius of 7,5 cm from the point of impact.
Допуска се наличие на не повече от 3 отломки с повърхност, по-голяма от 3 cm2.
A maximum of 3 fragments of an area exceeding 3 cm2 shall be allowed.
С изключение на случаите, предвидени в точка 2.6.2.2 по-долу, може да се допусне наличието на фрагменти с продълговата форма с дължина, не по-голяма от 7,5 cm, при условие, че същите не са с остри краища.
Elongated fragments may be permitted provided that their ends are not knife-edged and that their length does not exceed 7,5 cm, except in the case provided for in paragraph 2.6.2.2 below.
Ако продълговатите отломки стигат до края на стъклото, те не трябва да сключват с него ъгъл, по-голям от 45°.
If these elongated fragments extend to the edge of the glass, they shall not form an angle of more than 45° with it.
В този правоъгълен участък общата площ на отломките с повърхност, по-голяма от 2 cm2, трябва да съставлява не по-малко от 15 % от площта на правоъгълния участък; при предните стъкла с височина, по-малка от 44 cm обаче, както и при стъклата с монтажен ъгъл спрямо вертикалата, по-малък от 15°, процентната видимост трябва да бъде не по-малка от 10 % от площта на съответния правоъгълен участък.
In that rectangle the aggregate surface area of the fragments of more than 2 cm2 shall represent not less than 15 per cent of the area of the rectangle; however, in the case of windscreens less than 44 cm high, or whose angle of installation is less than 15° from the vertical, the visibility percentage shall at least be equal to 10 per cent of the surface of the corresponding rectangle.
С изключение на случая, предвиден в точка 2.6.2.2, не се допуска наличие на отломки с повърхност, по-голяма от 16 cm2.
No fragment shall have an area of more than 16 cm2 except in the case provided for in paragraph 2.6.2.2 below.
В радиус 10 cm около точката на удара, но само в онази част от кръга, която се включва в зоната FII, се допуска наличие на три отломки с повърхност, по-голяма от 16 cm2, но не по-голяма от 25 cm2.
Within a radius of 10 cm from the point of impact, but only in that part of the circle which is included in Zone FII, three fragments having an area of more than 16 cm2 but less than 25 cm2 shall be allowed.
С изключение на случая, предвиден в точка 2.6.2.2 по-долу, се допуска наличие на отломки с продълговата форма в зона FII като цяло, при условие че дължината им не е по-голяма от 10 cm.
Fragments of elongated shape shall be allowed in Zone FII as a whole, provided they do not exceed 10 cm in length, except in the case provided for in paragraph 2.6.2.2 below.
Характеристиките на разтрошаването в тази зона трябва да бъдат междинни между характеристиките на разтрошаването, допустими за двете съседни зони (FI и FII).
Fragmentation in this zone shall have characteristics intermediate between those of the fragmentation respectively allowed for the two neighbouring zones (FI and FII).
Счита се, че представеното за одобрение предно стъкло отговаря на изискванията от гледна точка на разтрошаването, ако е изпълнено поне едно от следните условия:
A windscreen submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of fragmentation if at least one of the following conditions is fulfilled:
Всички изпитвания, проведени с използване на дефинираните в 2.5.1 точки на удара, са дали задоволителен резултат.
When all the tests carried out using the points of impact defined in paragraph 2.5.1 above have given a satisfactory result;
Едно от изпитванията, проведени с използване на посочените в 2.5.1 точки на удряне, е дало незадоволителен резултат при отклонения, които не надхвърлят посочените по-долу граници:
When one test among all those carried out using the points of impact prescribed in paragraph 2.5.1 has given an unsatisfactory result, taking account of deviations which do not exceed the following limits:
Зона FI не повече от пет отломки с дължина между 7,5 и 15 cm,
Zone FI not more than five fragments between 7,5 and 15 cm long,
Зона FII не повече от три отломки с повърхност между 16 и 20 cm2, разположени извън кръга с радиус 10 cm, чийто център съвпада с точката на удара,
Zone FII not more than three fragments of between 16 and 20 cm2 in area located outside the circle having a radius of 10 cm centred on the point of impact,
Зона FIII не повече от четири отломки с дължина между 10 и 17,5 cm,
Zone FIII not more than four fragments between 10 and 17,5 cm long
и е било проведено отново върху нов образец, който или отговаря на изискванията от точка 2.6.1, или дава отклонения в посочените по-горе граници.
and is repeated on a new sample, which either conforms to the requirements of paragraph 2.6.1 or presents deviations within the above specified limits.
Две от изпитванията, проведени с използване на дефинираните в 2.5.1 точки на удара, са дали незадоволителен резултат при отклонения, които не надхвърлят посочените в точка 2.6.2.2 граници, и новата серия изпитвания върху нова серия образци е дала резултати, които отговарят на изискванията от точка 2.6.1, или не повече от два образеца от новата серия дават отклонения в посочените в точка 2.6.2.2 граници.
When two tests among all the tests carried out using the points of impact prescribed in paragraph 2.5.1 have given an unsatisfactory result for deviations not exceeding the limits specified in paragraph 2.6.2.2, and a further series of tests carried out on a new set of samples conforms to the requirements of paragraph 2.6.1, or not more than two samples of the new set present deviations within the above specified limits of paragraph 2.6.2.2.
За всяка група закалени предни стъкла на изпитване се подлагат четири части за изпитване с приблизително най-малката разгъната площ и четири части за изпитване с приблизително най-голямата разгъната площ, като всичките осем образеца са от типовете, избрани за целите на изпитванията на разтрошаване (вж. точка 2.2 по-горе).
For each group of toughened-glass windscreens, four test pieces having approximately the smallest developed area and four test pieces having approximately the largest developed area, all eight samples being of the same types as those selected for the fragmentation tests (see paragraph 2.2 above), shall be subjected to testing.
Като алтернатива, по преценка на лабораторията, провеждаща изпитванията, за всяка категория дебелина на предните стъкла на изпитване се подлагат шест части за изпитване с размери (1100 mm × 500 mm) ± 5/2 mm.
Alternatively, at the discretion of the laboratory conducting the tests, for each category of windscreen thickness, six test pieces of the dimension (1100 mm × 500 mm) ± 5/2 mm shall be subjected to testing.
Прилага се методът на изпитване, описан в приложение 3, точка 3.1.
The method used shall be that described in Annex 3, paragraph 3.1.
Височината на падане е 1,5 m ± 0/5 mm.
The height of drop shall be 1,5 m ± 0/5 mm.
Счита се, че изпитването е дало задоволителен резултат, ако предното стъкло или частта за изпитване са се разтрошили.
The test shall be deemed to have given a satisfactory result if the windscreen or the test piece is fractured.
Счита се, че представената за одобрение серия от части за изпитване отговаря на изискванията от гледна точка на изпитването на удар с модел на глава, ако е изпълнено едно от следните две условия:
A set of test pieces submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of the headform test if either of the two following conditions is fulfilled, that is to say if:
Ако едно от изпитванията е дало незадоволителен резултат, проведената върху нова серия части за изпитване допълнителна поредица от изпитвания, е дала задоволителен резултат.
One test having given an unsatisfactory result, a further series of tests carried out on a new set of test pieces has given satisfactory results.
Изискванията по отношение на оптичните качества, посочени в приложение 3, точка 9, се прилагат за всеки тип предно стъкло.
The requirements concerning optical qualities set out in Annex 3, paragraph 9, shall apply to every type of windscreen.
Характер на процеса на закалване (термичен или химичен).
The nature of the toughening process (thermal or chemical);
Категория на формата; различават се две категории:
The shape category; two categories are distinguished:
плоски и огънати стъкла.
Flat and curved glass panes.
4,5 mm < e ≤ 6,5 mm
4,5 mm < e ≤ 6,5 mm
Наличие или отсъствие на проводници.
The incorporation or otherwise of conductors.
Индекси на значимост
Index of difficulty
Избор на частите за изпитване
Selection of test pieces
За изпитване се вземат части от всяка категория на формата и от всяка категория на дебелината, които се произвеждат трудно, в съответствие със следния критерий:
Test pieces of each shape category and of each thickness category difficult to produce shall be selected according to the following criteria for testing.
За плоските стъкла се осигуряват две серии части за изпитване, съответстващи на:
In the case of flat glass panes, two sets of test pieces shall be provided, corresponding to:
най-голямата разгъната площ,
The largest developed area,
най-малкия ъгъл между две съседни страни.
The smallest angle between two adjacent sides.
За плоските и огънатите стъкла се осигуряват три серии образци, съответстващи на:
In the case of flat and curved glass panes, three sets of samples shall be provided, corresponding to:
най-малкия ъгъл между две съседни страни,
The smallest angle between two adjacent sides,
най-голямата височина на сегмента.
The largest height of segment.
Счита се, че изпитванията, проведени върху частите за изпитване, съответстващи на най-голямата площ „S“, са приложими към всяка друга площ, по-малка от S + 5 %.
Tests carried out on test pieces corresponding to the largest area ‘S’ shall be considered to be applicable to any other area smaller than S + 5 per cent.
Ако представените образци имат ъгъл γ, по-малък от 30°, се счита, че изпитванията са приложими към всички произвеждани стъкла с ъгъл, по-голям от γ – 5°.
If the samples submitted present an angle γ smaller than 30°, the tests shall be considered as applicable to all glass panes produced having an angle greater than γ – 5°.
Ако представените образци имат ъгъл γ, по-голям или равен на 30°, се счита, че изпитванията са приложими към всички произвеждани стъкла с ъгъл, по-голям или равен на 30°.
If the samples submitted present an angle γ greater than or equal to 30°, the tests shall be considered as applicable to all glass panes produced having an angle equal to or greater than 30°.
Ако височината на сегмента h на представените образци е по-голяма от 100 mm, се счита, че изпитванията са приложими към всички произвеждани стъкла с височина на сегмента, по-малка от h + 30 mm.
If the height of segment h of the samples submitted is greater than 100 mm, the tests shall be considered as applicable to all glass panes produced having a height of segment smaller than h + 30 mm.
Ако височината на сегмента на представените образци е по-малка или равна на 100 mm, се счита, че изпитванията са приложими към всички стъкла с височина на сегмента, по-малка или равна на 100 mm.
If the height of segment of the samples submitted is less than or equal to 100 mm, the tests shall be considered as applicable to all glass panes having a height of segment less than or equal to 100 mm.
Брой на частите за изпитване на серия
Number of test pieces per set
Броят на частите за изпитване във всяка група от категорията на формата, определена в точка 1.1.3 по-горе, е следната:
The number of test pieces in each group shall be as follows, according to the shape category defined in paragraph 1.1.3 above:
Плоско
Flat
Огънато (минимален радиус на кривина ≥ 200 mm)
Curved (minimum radius of curvature ≥ 200 mm)
Огънато (минимален радиус на кривина 200 mm)
Curved (minimum radius of curvature < 200 mm)
Точки на удара (вж. приложение 17, фигура 3)
Points of impact (see Annex 17, Figure 3)
За плоски и огънати стъкла точките на удара, описани съответно в приложение 17, фигури 3а и 3б, от една страна, и в приложение 17, фигура 3в, от друга страна, са следните:
For flat glass panes and curved glass panes the points of impact represented respectively in Annex 17, Figures 3(a) and 3(b) on the one hand, and in Annex 17, Figure 3(c) on the other hand, shall be as follows:
Точка 1 в геометричния център на стъклото.
Point 1 In the geometric centre of the glass.
Точка 2 за огънати стъкла с минимален радиус на кривина „r“, който е по-малък от 200 mm. Тази точка се избира върху най-голямата средна линия в участъка от стъклото, където радиусът на кривината е най-малък.
Point 2 For curved glass panes having a minimum radius of curvature ‘r’ of less than 200 mm. The point shall be selected on the largest median in that part of the pane where the radius of curvature is smallest.
Четири части за изпитване се подлагат на изпитване от всяка точка на удар.
Four test pieces shall be tested from each point of impact.
Счита се, че дадено изпитване е дало задоволителен резултат, ако разтрошаването отговаря на следните условия:
A test shall be deemed to have given a satisfactory result if fragmentation satisfies the following conditions:
Броят на отломките във всеки квадрат с размери 5 × 5 cm трябва да бъде не по-малък от 40.
The number of fragments in any 5 cm × 5 cm square is not less than 40.
Разтрошаването не се проверява в ивица с широчина 2 cm около края на образците, представляваща рамката на стъклото, както и в участъка с радиус 7,5 cm около точката на удара.
Fragmentation shall not be checked in a strip 2 cm wide round the edge of the samples, this strip representing the frame of the glass; nor within a radius of 7,5 cm from the point of impact.
Когато фрагмент излиза извън изключената зона, се оценява само частта на фрагмента, която е извън зоната.
When a fragment extends beyond the excluded area only the part of the fragment falling outside of the area shall be assessed.
Не се допуска наличие на отломки с повърхност, по-голяма от 3 cm2, освен в участъците, посочени в точка 2.6.1.3 по-горе.
Fragments of an area exceeding 3 cm2 shall not be allowed except in the parts defined in paragraph 2.6.1.3 above.
Не се допуска наличието на фрагменти с дължина над 100 mm освен в зоната по точка 2.6.1.3 по-горе, при условие че:
No fragment longer than 100 mm in length shall be allowed except in the areas defined in paragraph 2.6.1.3 above provided that:
краищата на фрагмента не се събират в точка.
Fragment ends do not converge to a point.
Ако достигат до ръба на стъклото, ъгълът, който образуват с него, не е по-голям от 45°.
If they extend to the edge of the pane they do not form an angle of more than 45° to it.
Счита се, че представена за одобрение серия от части за изпитване отговаря на изискванията от гледна точка на разтрошаването, ако най-малко три от четирите изпитвания, извършени във всяка една от точките на удар по точка 2.5.1 по-горе, са дали задоволителен резултат.
A set of test pieces submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of fragmentation if at least three of the four tests carried out at each of the points of impact prescribed in paragraph 2.5.1 above have given a satisfactory result.
Безцветно
colourless
Оцветено
tinted
Другите второстепенни характеристики (а именно наличие или липса на проводници) нямат приложение.
The other secondary characteristic (namely, incorporation or otherwise of conductors) is not involved.
На изпитване се подлагат по шест части за изпитване за всяка категория на дебелината в съответствие с точка 1.1.4 по-горе.
Six test pieces shall be subjected to testing for each thickness category defined in paragraph 1.1.4 above.
Прилага се методът на изпитване, описан в приложение 3, точка 2.1.
The test method used shall be that described in Annex 3, paragraph 2.1.
Височината на падане (от долната повърхност на кълбото до горната повърхност на частта за изпитване) е 2,0 m ± 0/5 mm.
The height of drop (from the underface of the ball to the upper surface of the test piece) shall be 2,0 m ± 0/5 mm.
Счита се, че изпитването е дало задоволителен резултат, ако най-малко пет от частите за изпитване не се счупят.
The test shall be deemed to have given a satisfactory result if at least five of the test pieces do not break.
Изискванията, отнасящи се до нормалната светлопропускливост, посочени в приложение 3, точка 9.1, се прилагат по отношение на равномерно закалените стъкла или частите от стъкла, които са разположени в места, които имат съществено значение за видимостта на водача.
The provisions concerning regular light transmittance set out in Annex 3, paragraph 9.1, shall apply to uniformly-toughened glass panes or parts of glass panes located at places which are essential to the driver's vision.
Изискванията на точка 9 от приложение 3 се прилагат за равномерно закалените стъкла, използвани като предни стъкла на бавнодвижещи се превозни средства, които поради своите конструктивни характеристики не могат да превишават 40 km/h.
The provisions of paragraph 9 of Annex 3 shall apply to uniformly-toughened glass panes used as windscreens of slow-moving vehicles which, by construction, cannot exceed 40 km/h.
Те не се прилагат за плоски предни стъкла, които попадат във вече одобрена група.
This shall not apply to flat windscreens which fall within an already approved group.
Този тип равномерно закалени стъкла може да се използва за предни стъкла на бавнодвижещи се превозни средства, които поради конструктивните си характеристики не могат да превишават 40 km/h.
This type of uniformly-toughened glass pane can also be used for windscreens for slow-moving vehicles which, by construction, cannot exceed 40 km/h.
За обикновените многослойни предни стъкла се счита, че принадлежат към различни типове, ако се различават най-малко по една от следните основни или второстепенни характеристики.
Ordinary laminated-glass windscreens shall be deemed to belong to different types if they differ in at least one of the fallowing principal or secondary characteristics.
Търговски наименования или марки.
The trade names or marks.
Форма и размери.
The shape and dimensions,
Брой на слоевете стъкло.
The number of layers of glass,
Номинална дебелина „е“ на предното стъкло при допустимо отклонение при изработването 0,2 n mm (където „n“ е броят на слоевете стъкло в предното стъкло) над или под определената номинална стойност.
The nominal thickness ‘e’ of the windscreen, a manufacturing tolerance of 0,2. n mm (‘n’ being the number of layers of glass in the windscreen) above or below the nominal value being allowed,
Номинална дебелина на междинния(те) слой(еве).
The nominal thickness of the interlayer or interlayers,
Характер и тип на междинния(те) слой(еве) (напр. PVB или друг(и) пластмасов(и) междинен(нни) слой(еве).
The nature and type of the interlayer or interlayers (e.g. PVB or other plastics-material interlayer or interlayers).
Вид на материала (полирано (плоско) стъкло, флоатно стъкло, листово стъкло).
The nature of the material (polished (plate) glass, float glass, sheet glass),
Оцветяване (пълно или частично) на междинния(те) слой(еве) (безцветни или оцветени).
The colouring (total or partial) of the interlayer or interlayers (colourless or tinted),
Оцветяване на стъклото (безцветно или оцветено).
The colouring of the glass (colourless or tinted),
Наличие или отсъствие на проводници.
The incorporation or otherwise of conductors,